16 
DE L’ARGENT 
L’argent pulvérulent, lavé à l’eau bouillant dans un vase de platine, 
introduit encore mouillé au bout d’une boucle en fil fin de platine récem¬ 
ment rougie, a communiqué une coloration sodique extrêmement fugitive à 
la flamme de l’hydrogène. La coloration sodique n’a pas été, à beaucoup 
près, aussi intense que celle produite par l’introduction dans cette flamme 
d’un fil de platine tourné en spirale, qui, après avoir été rougi à blanc, a 
été abandonné pendant quinze minutes dans l’air du laboratoire. 
Après la disparition de la coloration sodique par l’élévation de la tempé¬ 
rature, l’argent adhérent à la boucle de platine a pu être volatilisé en 
grande partie au dard aérhydrique, sans reproduire la coloration sodique. 
Je dis la coloration sodique, car au moment d’exécuter ces essais, l’air de 
la salle ou j’opérais était sodique, au point que le dard aérhydrique don¬ 
nait lui-même la raie sodique d’une manière prononcée. 
J’ai séché vers 100°, dans un creuset d’argent qui avait été rougi et rapi¬ 
dement refroidi, l’argent pulvérulent lavé, et j’ai fondu par partie le métal 
au dard aérhydrique d’abord dans une cavité de chaux qui venait d’être 
rougie à blanc, pour éliminer le plus possible le sodium. Le métal a coloré 
très fugitivement le dard en jaune, et la coloration a disparu bien avant la 
fusion de la totalité de la masse mise en expérience. Le métal s’est liquéfié 
sans se couvrir de la moindre tache. J’ai coulé dans l’eau froide l’argent fondu 
convenablement refroidi, dans un milieu réducteur, de manière à le trans¬ 
former en grenaille non rochée. 
Une partie des grenailles a été chauffée au rouge sombre dans un cou¬ 
rant d’hydrogène pur, et abandonnée ensuite au refroidissement dans le 
courant, A cet effet, les grenailles étaient placées dans une grande nacelle 
de porcelaine vernie, sauf son fond extérieur, reposant sur une feuille de 
platine contenue dans un large tube de porcelaine, vernie intérieurement et 
extérieurement. Je rends compte plus loin, en détail, de ce traitement. 
J'ai opéré en partie la fonte de l’argent pulvérulent dans une grande 
coupelle de phosphate basique de calcium pur, préparé comme il est dit 
ci-dessus. 
Pour la confection des coupelles, qui étaient cerclées de tôle, on s’est 
servi du phosphate finement broyé et lavé à l’eau pure bouillante. Lors- 
